28 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



dans les laboratoires de l'Institut de Physique de Zurich, 

 coïncident à peu près avec les nôtres. 



Les deux courbes, se rapportant aussi bien l'une 

 que l'autre à des alliages très purs, sont voisines, tant 

 que la teneur de fer ne dépasse pas 45 °/ ; de la 

 région maximum, elle s'écartent progressivement, pour 

 accuser, aux environs de 60 % de fer, une différence 

 de 70 à 80°. 



Cet écart, qui reste inexpliqué, doit être attribué 

 probablement aux méthodes. 



La courbe publiée par MM. Giiertler et Tammann 

 est analogue, tout en restant inférieure, à celle que 

 l'auteur précédemment cité a obtenue par la méthode 

 calorique, et à celle que nous avons relevée. M. A. Dumas 

 attribue cet écart à la matière différente, il remarque 

 aussi fort judicieusement que « la position des points 

 de transformation, loin d'obéir a la loi des mélanges, 

 varie avec la teneur suivant une loi encore imparfaite- 

 ment définie ». 



Avant de discuter les ferro-nickels irréversibles, 

 nous pouvons encore remarquer que les courbes d'ai- 

 mantation des alliages 100-, 90-, 80- et 70 °/ de 

 nickel, c'est-à-dire correspondant à la région ascen- 

 dante de la courbe de transformation, se superposent 

 complètement, si par un choix approprié d'échelles on 

 fait correspondre les points de transformation et l'ai- 

 mantation à saturation au zéro absolu. 



Si la proportion de fer augmente, ces isopèdes seront 

 de moins en moins coudées, elle ne se superposeront 

 plus mais s'approcheront sensiblement de la courbe 

 théorique. 



